228 
dürften sich in den schwereren und leichteren Producten jeden- 
falls nur vereinzelte reine und frische Kryställchen befunden 
haben. Die nähere Prüfung des auf diese Weise erzielten reinen 
Materials ergab, dass sich dasselbe weiter in zwei Partien mit 
den specifischen Gewichten 3,085 — 3, 107 und 3, 107— 3,uo sondern 
liess, welche sich auch durch ihre Färbung deutlich von ein- 
ander unterschieden. Das leichtere Product zeigte ein ins Grüne 
spielendes Braun, das schwerere ein reineres und merklich 
dunkleres Braun. Aus dem Verhalten bei der äusserst langsamen 
Verdünnung einer Lösung vom specifischen Gewicht 3,140 ging 
allerdings hervor, dass die isolirten Krystalle eine fortlaufende 
Reihe bilden ; doch erschien es immerhin von Interesse zu 
erfahren, ob solchen geringen Unterschieden in Färbung und 
specifischem Gewicht schon nachweisbare chemische Differenzen 
entsprechen, und es wurden daher beide Partien für sich mit 
dem unten folgenden Resultat analysirt. Der besseren Uebersicht 
wegen wurde unter Ia und II a die auf 100 berechnete Zu- 
sammensetzung hinzugefügt nach Ersetzung von Titansäure und 
Kali durch die aequivalenten Mengen Kieselsäure und Natron. 
I. 
II. 
Iß. 
11 a. 
Spec. Gew. bei 12° C. . . . 
3,085 — 3,107 
3,107—3,140 
— 
— 
Titansäure 
0,08 
0,14 
— 
— 
Kieselsäure 
51,47 
51,69 
51,36 
51,82 
Thonerde 
4,15 
4,17 
4,14 
4,17 
Eisenoxyd 
2,18 
2,34 
2,17 
2,34 
Eisenoxydul 
10,07 
9,83 
10,04 
9,84 
Manganoxydul 
Spur 
Spur 
Spur 
Spur 
Kalk 
11,95 
12,17 
11,91 
12,18 
Magnesia 
17,20 
17,17 
17,14 
17,18 
Natron 
1,19 
0,82 
1,86 
1,34 
Kali 
1,05 
0,79 
— 
— 
Wasser 
1,38 
1,13 
1,38 
1,13 
100,72 
100,25 
100, 00 
100,00 
